p. BOURGOIN — L'ËTUDE DES POUDRES DE GUERRE AU LABORATOIRE 



lo: 



Les résultais obtenus servent à construire la 

 courbe détinissnnt le coefficient r,. 



L'étuve à air employée pour le chaufifage est à 

 double enceinte (fig.20). I/éluve proprement dite 

 ou lour est constituée par des feuilles de cuivre; 

 son fonds inférieur a la forme d'un V dans le but 

 de prévenir les bosselages. Extérieurement à ses 

 parois, le four est entouré sur les 2/3 de sa hau- 

 teur par un bain constitué par un mélange de 

 xvlène et de toluène en proportions telles que 

 lébullition du liquide maintienne l'intérieur du four 



r ^i^fftMy^ «>■/, 



Fii;. -211. 



Eluvo pour l'épreuve à llô". 

 toluène et de xylèiic. 



— a, mélun^'e Ue 



à la température de 115°. Un condenseur à reflux 

 empêche l'évaporation du xylène et du toluène. 



La température de 115° n'a d'ailleurs pas été 

 adoptée au hasard ; elle résulte de nombreuses 

 expériences comparatives qui ont montré que cette 

 température était optima au point de vue de la 

 dill'érenciation entre les tracés afTérents à une 

 bonne et à une mauvaise poudre. 



En plaçant les échantillons dans des boîtes sou- 

 dées, on obtient des résultats qui montrent nette- 

 ment quecedispositiféquivaut, toutes choseségales 

 d'ailleurs, à une augmentation de la température 

 de l'épreuve. 



L'épreuve précédente est complétée par une 

 épreuve dite de fragilité, cette dernière propriété 



étant, nonsans raison, considérée parles Etals-Unis 

 comme une source de dangers, puisqu'elle résulte 

 d'une perte notable de dissolvant. Nous ne sommes 

 toutefois pas renseigné sur la corrélation qu'on a 

 pu établir en Amérique entre la stabilité et la fra- 

 gilité, si toutefois il existe une relation numérique 

 entre ces deux caractérisques d'une poudre. 



Quoiqu'il en soit de ces considérations, l'épreuve 

 de fragilité s'exécute de la manière suivante: 



On choisit, dans la poudre en essai, 10 grains' de 

 poudre dont on coupe les deux extrémités perpen- 

 diculairement à la longueur, de manière que, Topé- 

 ration terminée, leur longueur soit égale à leur dia- 

 mètre. On comprime ensuite lentement les grains 

 entre des surfaces parallèles jusqu'à production de 

 fentes. La diminution de hauteur éprouvée parle 

 grain à cet instant est exprimée en pourcentage de 

 la longueur primitive: la moyenne des 10 mesures 

 ne doit pas être inférieure à 45 "/o. Les bonnes 

 poudres donnent plus de oC/o- 



III. — Eti'de des phénomènes d'érosion. 



§ 1. — Historique de la question. 



Les phénomènes d'érosion de l'âme des bouches 

 à feu ont été observés depuis longtemps déjà : c'est 

 ainsi que la mise hors de service des anciens canons 

 bouchés résultait généralement des dégradations 

 du grain de lumière dues à celte cause. Toutefois, 

 l'artillerie n'a commencé à se préoccuper sérieuse- 

 ment de leur influence destructive que lors de 

 l'apparition, d'ailleurs presque simultanée, du for- 

 cement par la ceinture et de l'emploi des gros 

 calibres (1870). 



L'usage des poudres prismatiques brunes, pen- 

 dant la courte période qui s'étend de 1880 à 1890, 

 mit en évidence leur pouvoir érosif considérable, 

 et, à cet égard, la mise en service des poudres col- 

 loïdales à base de niirocellulose pure réah,sa un 

 véritable progrès. 



Il n'en est d'ailleurs pas de même de toutes les 

 poudres colloïdales, et celles à base de nitroglycé- 

 rine sont particulièrement offensives pour les 

 bouches à feu, à tel point que, dans certains tirS, 

 on voit l'usure de l'arme s'accentuer nettement à 

 chaque coup. Pour remédier à des effets destruc- 

 teurs aussi rapides, plusieurs artilleries ont dû 

 renoncer à l'usage des poudres en question, malgré 

 leur supériorité balistique incontestable. En 

 Angleterre, où elles sont encore en usage, on a 



' Les po-udres de guerre en usage aux Etals Unis sont 

 des poudres à base de nitrocellulose gélatinisées par l'acé- 

 tone. Elles ont la forme de cylindres faiblement allongés 

 et percés de canaux parallèles à l'axe. Le cbiftre de 8 "/o ' 

 donné plus haut pour la perle de poids maxima à l'épreuve 

 de 115° C. dénote un faible séchage ; de telles poudres doi- 

 vent éprouver de grandes variations balistiques en service. 



